gO Arthur Weisse: Physikalische Physiologie. 



Die zu den Untersuchungen verwandten Probestämme wurden Königl. Wäldern 

 der Provinzen Ostpreussen, Westpreussen, Posen, Schlesien, Pommern, Brandenburg und 

 Sachsen entnommen. Die Bestimmung des spec. Gewichts wurde mit Hülfe des Frie- 

 drich'schen Präcisions-Xylometers, Modell 1890 und 1893, durchgeführt. Die Druck- 

 festigkeit wurde mit der Festigkeitsprobirmaschine von Pohlmeyer in lufttrockenem 

 Zustande bestimmt. Bei den grössten Stücken, welche über 100 t Kraftleistung er- 

 forderten, gelangte die „500-Tonnen-Maschine, Bauart Hoppe" zur Anwendung. 



Die wichtigsten Ergebnisse sind die folgenden: 



1. Die Grenzwerthe für das spec. Trockengewicht sind für einzelne Zuwachs- 

 perioden Max. 778 und 711, Min. 299 und 323, für ganze Sectionen Max. 677, 

 Min. 326 und 352, für die Druckfestigkeit im Max. 708 uud 706, im Min. 215 

 und 216. 



Als Mittelwerthe ganzer, haubarer Stämme von besseren Standorten 

 können angenommen werden ein spec. Trockengew. von 49 und eine Druck- 

 festigkeit von 480. 



2. Die Güte des Kiefernholzes hängt nach den Untersuchungen über Eaum- 

 gewicht und Druckfestigkeit gleichmässig ab von a) Stammtheil, b) Alter, 

 c) Procentsatz des Sommerholzes, d) Wachsthumsgebiet und e) Standortsgüte. 



a) Das Holz aus den untersten Stammtheilen ist das schwerste und härteste. 

 Beide Eigenschaften nehmen zuerst rasch, dann in den mittleren Bauin- 

 theilen langsamer ab. Das Verhalten der obersten Stammtheile ist 

 wechselnd und hauptsächlich durch die Lage der Aeste bestimmt. 



b) Gesundes altes Holz ist besser als junges; Raumgewicht und Druck- 

 festigkeit verhalten sich jedoch in dieser Richtung nicht ganz gleich- 

 mässig. Das laufendjährige Optimum an Gewicht wird etwa im 60jährigen 

 Alter erreicht; von da ab sinkt das Raumgewicht des erzeugten Holzes 

 zuerst langsam, dann rascher. Das durchschnittliche höchste Raumgewicht 

 tritt etwa im 90— 100jährigen Alter ein. Eine Ausnahme machen nur 

 die geringsten Standorte, auf denen das schwerste Holz in frühester 

 Jugend erzeugt wird. Die Druckfestigkeit nimmt mit dem Alter inner- 

 halb der Grenzen dieser Untersuchung noch zu. 



c) Einem geringen Procentsatz von Sommerholz (30 Procent und weniger) 

 entspricht stets ein niedriges Raumgewicht und eine geringe Druck- 

 festigkeit; beide steigen mit einer Zunahme dieses Procentsatzes rasch 

 an. Alle Verhältnisse und wirthschaftlichen Maassregeln, welche eine 

 Zunahme des Procentsatzes von Sommerholz zur Folge haben, steigern 

 auch die Güte des Holzes. 



d) Die Qualität des Kiefernholzes wechselt nach dem Wachsthumsgebiet; 

 das Optimum desselben innerhalb des Kreises dieser Untersuchung und 

 wohl auch für Deutschland, liegt zwischen der Oder und Weichsel und 

 zwar zwischen dem mittleren und unteren Lauf dieser Ströme. 



e) Kiefernholz von geringeren Standorten des gleichen Wachsthumsgebietes 

 ist weniger gut als solches von besseren Standorten. 



S. Das Verhältniss zwischen Raumgewicht und Druckfestigkeit ändert 

 sich nach Alter, Wachsthumsgebiet und Standortsgüte. Je besser die Qualität, 

 desto geringer ist unter sonst gleichen Umständen das Raumgewicht, welches 

 einer bestimmten Druckfestigkeit entspricht. 



4. Da mit zunehmendem Alter Veränderungen im Kiefernholz eintreten, welche 

 dessen Qualität wesentlich erhöhen, so sind auf den besseren Standorten Um- 

 triebszeiten von 120 — 140 Jahren angezeigt. Die Voraussetzung hierfür besteht 

 aber darin, dass diese bessere Qualität auch im Preise zum Ausdruck kommt. 



5. Das Holz von Pinus sylvestris besitzt unter günstigen Bedingungen eine Druck- 

 festigkeit, die jener der als „Pitch-pine-Holz" in den Handel kommenden Arten 

 durchschnittlich gleichwerthig ist, mehrere derselben sogar wesentlich über- 



